184 



F. POCKELS, 



a. Beobachtungen an den Platten 1). 



Die Platten 1) zeigten auch hier wieder ein ganz anomales Verhalten, darin 

 bestehend, dass sie, wenn sie belastet waren, dauernd, oder wenig- 

 stens sehr lange Zeit hindurch, Elektricität entwickelten, sodass 

 der erste beim Belasten momentan auftretende Ausschlag allmählich immer 

 weiter wuchs und erst nach Stunden wieder abnahm. Stand die Platte frei, 

 so zeigte sie diese Elektricitätsentwickelung nicht; daher erhielt man auch 

 beim Entlasten constant bleibende oder wieder sinkende Ausschläge. Aus 

 diesem Grunde wurde an den Platten 1) stets nur beim Entlasten beobachtet, 

 in der Weise nämlich, dass die Ableitung der vorher belasteten Platte zur 

 Erde erst unmittelbar vor der Entlastung unterbrochen wurde. Die Entlastungs- 

 ausschläge waren nun zwar bei derselben Beobachtungsreihe befriedigend constant, 

 differirten aber bei den verschiedenen Platten und auch bei verschiedener Auf- 

 stellung derselben Platte ganz ausserordentlich, wie die unten folgenden Ta- 

 bellen zeigen werden. Zum Theil erklärt sich dies vielleicht dadurch, dass nur 

 geringe Belastungen angewandt werden konnten und somit, da ausserdem die 

 schmalen Seitenflächen der Platten mehr oder weniger gerundet waren, die Com- 

 pression wahrscheinlich ziemlich ungleichmässig ausfiel. Um den Druck besser 

 auszugleichen, wurden bei einigen Beobachtungen als Zwischenlagen zwischen 

 die Hartgummiplatten und die Krystallplatte Gummiplatten benutzt, wodurch 

 aber die ganze Aufstellung instabil wurde. In anderen Fällen waren die dicken 

 Hartgummiplatten muldenförmig ausgehöhlt und biegsame Hartgummilamellen 

 darübergelegt, welche sich den schwach convexen Krystallflächen besser an- 

 schmiegen konnten. Trotz dieser Maassregeln blieben aber grosse Differenzen 

 der bei verschiedenen Beobachtungsreihen erhaltenen Werthe von d 14 bestehen, 

 sodass diese Constante überhaupt nicht sicher bestimmt werden konnte. 



Die Bezeichnungsweise in den nachstehenden Tabellen ist im Uebrigen der 

 beim Quarz gebrauchten analog; (,,+X° zum El." bedeutet also, dass diejenige 

 Plattenfläche, deren äussere Normale die +X°-Axe ist, mit dem Elektrometer 

 verbunden war). 



Platte la, zwischen Hartgummiplatten. 

 Positiver Ausschlag bei positiver Ladung. 

 q' = 47,75 mm 2 im Mittel, 2tf> = 20,8, P = 115,1 g. 

 Druckrichtung — 45°. 



— X° zum El. +X° zum El. 



+27,6 



25,9 



25,8 



26,4 



—24,9 



25,0 



24,5 



24,0 



+ 26,4 



—24,6 



fi = +0,01187. 



